Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 161 
für Omax. liegt das Mini- _ = 
mum tiefer als für das 
kleinere 6 = 210. Das 
hat seinen Grund in 
einer Unregelmässig- 
keit der Platte VIL; 10.000 
es ist aus den Kurven ; 
für 6, ersichtlich, dass 
für hohe H 6 für die 
Richtungder4-zähligen 
Achse etwas kleiner ee 
ist als für die Richtung 
der 2-zähligen. Die 
15.009 
y 
Kurven 6.„, für die bei- "or 55 u 125° 180° 
den Achsenrichtungen Fig. 24: Platte VI; 77,0) 
schneiden sichalso dort, 
so dass das Flächen- 1:0 = 160 9:0 IH 3:0 = 2300 
stück, das sie oberhalb 4:0 — 210 5 ee. 
des Schnittpunktes um- 
‚schliessen, von dem unterhalb subtrahiert werden muss. Es scheint 
dies, nach den Ergebnissen der Messungen an anderen Platten, eine 
Zufälligkeit der Platte VII, zu sein. — Die /I,- Kurven für die höchsten 
erte von 6 entsprechen der Form 
IL = A (sin? y + sin?2y) 
wo A wieder die gleiche Bedeutung hat. wie für die Würfelplatte 
(markierte Punkte in Fig. 24). Trotzdem die Vergleichspunkte für 
die offenbar noch normalere Kurve für 6—= 210 gezeichnet wurden, 
ist die Übereinstimmung keine sehr gute, indem hier schon das 
Minimum zu tief liegt. Die Figur 28 wird aber zeigen, dass für 
andere Platten der Unterschied zwischen Maxima und Minimum oft 
kleiner ist als gerade für VII,. — Die Kurven wurden mit den 
folgenden Zahlenwerten gezeichnet (siehe erste Tabelle auf S. 162). 
Die Übereinstimmung mit den Werten, die sich aus den II,-Kurven 
ergeben, ist hier nicht so gut wie bei der Platte V,, und zwar tritt 
für die Richtung der 3-zähligen Achse überall ein ziemlich kon- 
stanter Unterschied von gegen 1000 Erg auf, der von einer Un- 
sicherheit der 6,„,-Kurve für = 55° in der Region herrühren mag, 
wo diese Kurven noch sehr wenig voneinander entfernt sind. Ab- 
. gesehen von diesem konstanten Unterschied, ist die Übereinstimmung 
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 63. 1918. 
